von Eisenerzen in Glimmer etc. 



67 



Dasselbe bemerkenswerte Verhalten zeigt nun in der Tat 

 auch der Goethit. Er soll der Formel FeO(OH) entsprechend 

 10,12% H 2 enthalten. Die im folgenden aufgeführten Er- 

 hitzungszeiten und Wasserverluste (in Gew.-%) sind jene, 

 nach denen für die betreffende Temperatur jedesmal ganz oder 

 sehr nahezu Gewichtskonstanz eingetreten war. 



I. Grob zerkleinerter Goethit von Crystal Peak, der bei 

 126° ohne merklichen Gewichtsverlust getrocknet war. 



IT. Ebenso von Oberkirchen. 



J. Ii. 



3 St . 



. . . 153° 



0,04 % 



15 St . . 



. . 250° 



0,12 % 



5 „ ■ 



. . . 192 



0,05 



27 v . . 



. . 273 



5,46 



18 „ . 



. . . 221 



0,10 



24 „ . 



. . . 293 



9,44 



15 * • 



. . . 240 



0,21 



2 „ • 



. . . 328 



9,44 



7- , ■ 



. 244 



0,24 



1 , . 



. . >328 



9,62 



15 „ . 



. . . 255 



0,78 









3 „ • 



. . . 264 



0,90 









3 „ . 



. . . 282 



1,37 









21 . 



. . . 303 



7,77 









24 „ . 



. . . 305 



9,62 









23 , . 



. . 322 



9,70 









23 „ . 



. . . 354 



9,70 









16 „ . 



. . . 376 



9,72 









'"4. „ . 



. . >376 



10,38 









Da danach der Wasserverlust etwas später eintritt als 

 in den feinen, im Glimmer eingeschlossenen Blättchen, wurde 

 noch eine zweite, höchst fein gepulverte Probe von Crystal 

 Peak entwässert , mit dem unter III aufgeführten Ergebnis ; 

 der Wasserverlust wird danach durch Vergrößerung der Ober- 

 fläche in der Tat etwas beschleunigt. 



III. 



1 St 132° 0,19% 



16 „ 220 0,54 



22 .„.'-. ? ..... 275 6,28 



7 „ 304 9,51. 



16 „ . . 353 9,74 



22 „ 400 9,79 



i.„ >400 10,06 



In allen ist aber eine stufenweise Abgabe nicht zu er- 

 kennen. Das bis 354° erhitzte Pulver nahm über Wasser 

 nur noch 0,04 % wieder auf, auch das dürfte aber nur hygro- 

 skopisch sein, da es z. T. schon bei längerem Stehen an der 



5 * 



